नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी

नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी (NIL) नैनोमीटर स्केल पैटर्न बनाने की एक विधि है। यह कम लागत, उच्च थ्रूपुट और उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली एक सरल नैनोलिथोग्राफी प्रक्रिया है। यह छाप प्रतिरोध और बाद की प्रक्रियाओं के यांत्रिक विरूपण द्वारा पैटर्न बनाता है। छाप प्रतिरोध आमतौर पर एक मोनोमर या बहुलक सूत्रीकरण होता है जिसे छापने के दौरान गर्मी या यूवी प्रकाश से ठीक किया जाता है। प्रतिरोध और टेम्पलेट के बीच आसंजन को उचित रिलीज की अनुमति देने के लिए नियंत्रित किया जाता है।

इतिहास
नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी शब्द 1996 में वैज्ञानिक साहित्य में गढ़ा गया था, जब प्रोफेसर स्टीफन चाउ (वैज्ञानिक) और उनके छात्रों ने विज्ञान (जर्नल) में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हालांकि थर्माप्लास्टिक के गर्म गर्म मुद्रांकनअब एनआईएल के पर्याय के रूप में लिया जाता है) कुछ वर्षों से पेटेंट साहित्य में दिखाई दे रहे थे। विज्ञान के पेपर के तुरंत बाद, कई शोधकर्ताओं ने विभिन्न रूपों और कार्यान्वयनों को विकसित किया। इस बिंदु पर, 32 नैनोमीटर और 22 नैनोमीटर एनएम नोड्स के लिए सेमीकंडक्टर्स (ITRS) के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रोडमैप में नैनोइम्प्रिंट लिथोग्राफी को जोड़ा गया है।

प्रक्रियाएं
कई हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं निम्नलिखित तीन हैं:


 * थर्माप्लास्टिक नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी
 * फोटो नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी
 * प्रतिरोध मुक्त प्रत्यक्ष थर्मल नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी।

थर्माप्लास्टिक नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी
थर्माप्लास्टिक नैनोइम्प्रिंट लिथोग्राफी (टी-एनआईएल) प्रो. स्टीफन चाउ के समूह द्वारा विकसित सबसे पुरानी नैनोइम्प्रिंट लिथोग्राफी है। एक मानक टी-एनआईएल प्रक्रिया में, इम्प्रिंट रेसिस्टेंस (थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर) की एक पतली परत नमूना सब्सट्रेट पर स्पिन कोटिंग होती है। फिर मोल्ड, जिसमें पूर्वनिर्धारित टोपोलॉजिकल पैटर्न हैं, को नमूने के संपर्क में लाया जाता है और उन्हें एक निश्चित दबाव में एक साथ दबाया जाता है। बहुलक के कांच संक्रमण तापमान के ऊपर गर्म होने पर, मोल्ड पर पैटर्न को नरम बहुलक फिल्म में दबाया जाता है। ठंडा होने के बाद, मोल्ड को नमूने से अलग किया जाता है और पैटर्न प्रतिरोध को सब्सट्रेट पर छोड़ दिया जाता है। एक पैटर्न स्थानांतरण प्रक्रिया (सामान्य रूप से प्रतिक्रियाशील आयन नक़्क़ाशी) का उपयोग सब्सट्रेट के नीचे प्रतिरोध में पैटर्न को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है।

वैकल्पिक रूप से, दो धातु सतहों के बीच शीत वेल्डिंग भी कम-आयामी नैनोसंरचित धातु को गर्म किए बिना स्थानांतरित कर सकता है (विशेष रूप से ~ 10 एनएम से कम महत्वपूर्ण आकार के लिए)। इस प्रक्रिया को दोहराकर त्रि-आयामी संरचनाएं गढ़ी जा सकती हैं। कोल्ड वेल्डिंग दृष्टिकोण में हीटिंग प्रक्रिया के बिना सतह संपर्क संदूषण या दोष को कम करने का लाभ है, जो कि जैविक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ-साथ उपन्यास सौर कोशिकाओं के नवीनतम विकास और निर्माण में एक मुख्य समस्या है।

फोटो नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी
फोटो नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी (पी-एनआईएल) में, नमूना सब्सट्रेट पर एक फोटो (यूवी) इलाज (रसायन विज्ञान) तरल प्रतिरोध लागू किया जाता है और मोल्ड सामान्य रूप से फ्यूज्ड सिलिका या पॉलीडाइमिथाइलसिलोक्सेन जैसी पारदर्शी सामग्री से बना होता है। मोल्ड और सब्सट्रेट को एक साथ दबाने के बाद, प्रतिरोध यूवी प्रकाश में ठीक हो जाता है और ठोस हो जाता है। मोल्ड पृथक्करण के बाद, एक समान पैटर्न स्थानांतरण प्रक्रिया का उपयोग नीचे की सामग्री पर प्रतिरोध में पैटर्न को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। यूवी-पारदर्शी मोल्ड का उपयोग वैक्यूम में मुश्किल होता है, क्योंकि मोल्ड को पकड़ने के लिए वैक्यूम चक संभव नहीं होगा।

प्रतिरोध-मुक्त प्रत्यक्ष थर्मल नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी
ऊपर बताए गए नैनोइमप्रिंट तरीकों से अलग, रेजिस्टेंस-फ्री डायरेक्ट थर्मल नैनोइमप्रिंट को इम्प्रिंट रेजिस्टेंस से डिवाइस लेयर पर पैटर्न ट्रांसफर करने के लिए अतिरिक्त एचिंग स्टेप की जरूरत नहीं होती है।

एक विशिष्ट प्रक्रिया में, फोटोरेसिस्ट पैटर्न को पहले फोटोलिथोग्राफी का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है। एक पॉलीडिमिथाइलसिलोक्सेन (पॉलीडिमिथाइलसिलोक्सेन) इलास्टोमेर स्टैम्प को बाद में प्रतिरोध पैटर्न से ढाला गया है। इसके अलावा, सिंगल-स्टेप नैनोइमप्रिंट सीधे पतली फिल्म सामग्री को ऊंचे तापमान पर दबाव में वांछित डिवाइस ज्यामिति में ढालता है। पैटर्न को भरने के लिए अंकित सामग्री में उपयुक्त नरमी विशेषताएँ होनी चाहिए। अनाकार अर्धचालक (उदाहरण के लिए चाकोजेनाइड ग्लास ) उच्च अपवर्तक सूचकांक और विस्तृत पारदर्शी खिड़की का प्रदर्शन ऑप्टिकल / फोटोनिक डिवाइस की छाप के लिए आदर्श सामग्री है।

यह प्रत्यक्ष छाप पैटर्निंग दृष्टिकोण संभावित रूप से बेहतर थ्रूपुट और उपज के साथ एक मोनोलिथिक एकीकरण विकल्प प्रदान करता है, और परंपरागत लिथोग्राफिक पैटर्निंग विधियों का उपयोग करके पहुंचने योग्य बड़े सब्सट्रेट क्षेत्रों पर उपकरणों के रोल-टू-रोल प्रसंस्करण को भी सक्षम कर सकता है। थर्मल नैनोइम्प्रिंट विधियों में पूर्ण पैटर्न हस्तांतरण और सब्सट्रेट को विकृत करने के बीच व्यापार बंद निर्माण की गुणवत्ता में सीमाएं पैदा करता है। संपर्क किए गए कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष प्रतिरोधी नैनोइमप्रिंटिंग प्रक्रियाओं के लिए अन्य सॉल्वेंट असिस्टेड तरीके बनाए हैं।

पूर्ण वेफर नैनोइमप्रिंट
एक पूर्ण वेफर नैनोइमप्रिंट योजना में, सभी पैटर्न एक एकल नैनोइमप्रिंट क्षेत्र में समाहित हैं और एक ही छाप चरण में स्थानांतरित किए जाएंगे। यह एक उच्च थ्रूपुट और एकरूपता की अनुमति देता है। कम से कम 8 in उच्च निष्ठा के साथ व्यास पूर्ण-वेफर नैनोइमप्रिंट संभव है।

पूर्ण वेफर नैनोइम्प्रिंट प्रक्रियाओं के दबाव और पैटर्न की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए और मोल्ड जीवनकाल को बढ़ाने के लिए, आइसोट्रोपिक द्रव दबाव का उपयोग करने वाली एक दबाने वाली विधि, जिसे एयर कुशन प्रेस (एसीपी) नाम दिया गया है। इसके आविष्कारकों द्वारा विकसित और वाणिज्यिक नैनोइमप्रिंट सिस्टम द्वारा उपयोग किया जा रहा है। वैकल्पिक रूप से, लचीले स्टैम्पर्स (जैसे पीडीएमएस) के संयोजन में प्रौद्योगिकियों पर रोल (जैसे रोल टू प्लेट) को पूर्ण वेफर छाप के लिए प्रदर्शित किया गया है।

कदम उठाएं और नैनोइमप्रिंट
दोहराएं नैनोइमप्रिंट को स्टेप और रिपीट ऑप्टिकल लिथोग्राफी के समान तरीके से किया जा सकता है। छाप क्षेत्र (डाई) आमतौर पर पूर्ण वेफर नैनोइमप्रिंट क्षेत्र से बहुत छोटा होता है। मरने को बार-बार निश्चित चरण आकार के साथ सब्सट्रेट पर अंकित किया जाता है। यह योजना नैनोइम्प्रिंट मोल्ड निर्माण के लिए अच्छी है।

अनुप्रयोग
विद्युत, ऑप्टिकल, फोटोनिक और जैविक अनुप्रयोगों के लिए उपकरणों के निर्माण के लिए नैनोइम्प्रिंट लिथोग्राफी का उपयोग किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए, NIL का उपयोग MOSFET, OTFT|O-TFT, एकल इलेक्ट्रॉन मेमोरी बनाने के लिए किया गया है। प्रकाशिकी और फोटोनिक्स के लिए, सबवेवलेंथ रेज़ोनेंट ग्रेटिंग फिल्टर, सतह-संवर्धित रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (एसईआरएस) सेंसर के निर्माण में गहन अध्ययन किया गया है। NIL द्वारा polarizer, वेवप्लेट, एंटी-रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर्स, इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स सर्किट और प्लास्मोनिक डिवाइस। प्रकाश-उत्सर्जक डायोड और सौर कोशिकाओं जैसे ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संदर्भ में, आउट और इनक्यूप्लिंग संरचनाओं के लिए एनआईएल की जांच की जा रही है। सब-10 एनएम नैनोफ्लुइडिक चैनल को एनआईएल का उपयोग करके गढ़ा गया था और डीएनए स्ट्रेचिंग प्रयोग में उपयोग किया गया था। वर्तमान में, NIL का उपयोग बायोमोलेक्यूलर सॉर्टिंग डिवाइस के आकार को छोटे और अधिक कुशल परिमाण के क्रम में छोटा करने के लिए किया जाता है।

लाभ
नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी का एक प्रमुख लाभ इसकी सरलता है। चिप निर्माण से जुड़ी सबसे बड़ी लागत ऑप्टिकल लिथोग्राफी उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट पैटर्न को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल लिथोग्राफी में नैनोमीटर स्केल रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए उच्च शक्ति वाले एक्साइमर लेजर और सटीक ग्राउंड लेंस तत्वों के विशाल ढेर की आवश्यकता होती है। नैनोइमप्रिंट टूल के साथ जटिल प्रकाशिकी या उच्च-ऊर्जा विकिरण स्रोतों की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी दिए गए वेवलेंथ पर रिज़ॉल्यूशन और संवेदनशीलता दोनों के लिए डिज़ाइन किए गए बारीकी से तैयार किए गए photoresist की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रौद्योगिकी की सरलीकृत आवश्यकताएं इसकी कम लागत की ओर ले जाती हैं।

सिलिकॉन मास्टर मोल्ड्स का उपयोग कुछ हज़ार छापों तक किया जा सकता है जबकि निकल मोल्ड्स दस हज़ार चक्रों तक चल सकते हैं।

छाप लिथोग्राफी स्वाभाविक रूप से एक त्रि-आयामी पैटर्निंग प्रक्रिया है। इम्प्रिंट मोल्ड्स को स्थलाकृति की कई परतों के साथ लंबवत रूप से तैयार किया जा सकता है। परिणामी छाप दोनों परतों को एक एकल छाप चरण के साथ दोहराते हैं, जो चिप निर्माताओं को चिप निर्माण लागत को कम करने और उत्पाद थ्रूपुट में सुधार करने की अनुमति देता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च रिज़ॉल्यूशन और संवेदनशीलता के लिए छाप सामग्री को ठीक से ट्यून करने की आवश्यकता नहीं है। छाप लिथोग्राफी के साथ उपयोग के लिए अलग-अलग गुणों वाली सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। बढ़ी हुई सामग्री परिवर्तनशीलता केमिस्टों को बलिदान ईच प्रतिरोधी पॉलिमर के बजाय नई कार्यात्मक सामग्री डिजाइन करने की स्वतंत्रता देती है। चिप में एक परत बनाने के लिए एक कार्यात्मक सामग्री को सीधे छापा जा सकता है, जिसमें अंतर्निहित सामग्री में पैटर्न स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। एक कार्यात्मक छाप सामग्री के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लागत में कमी आएगी और कई कठिन चिप निर्माण प्रसंस्करण चरणों को समाप्त करके थ्रूपुट में वृद्धि होगी।

चिंताएं
नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी के लिए प्रमुख चिंताएं ओवरले, दोष, टेम्प्लेट पैटर्निंग और टेम्प्लेट वियर हैं। हालाँकि, हाल ही में कुमार एट अल। ने दिखाया है कि अक्रिस्टलीय धातुओं (धात्विक ग्लास) को उप-100 एनएम स्केल पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, जो टेम्पलेट लागत को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है।

ओवरले
वर्तमान ओवरले 3 मानक विचलन क्षमता 10 नैनोमीटर है। पूर्ण-वेफर छाप के विपरीत ओवरले के पास चरण-और-स्कैन दृष्टिकोणों के साथ एक बेहतर अवसर है।

दोष
जैसा कि विसर्जन लिथोग्राफी के साथ होता है, जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी परिपक्व होती है दोष नियंत्रण में सुधार होने की उम्मीद है। पोस्ट-इंप्रिंट प्रोसेस बायस के नीचे आकार वाले टेम्पलेट से दोषों को समाप्त किया जा सकता है। अन्य दोषों के लिए प्रभावी टेम्पलेट सफाई और/या मध्यवर्ती बहुलक टिकटों के उपयोग की आवश्यकता होगी। जब छाप प्रक्रिया के दौरान निर्वात का उपयोग नहीं किया जाता है, तो हवा फंस सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बुलबुला दोष हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इम्प्रिंट रेज़िस्टेंट लेयर और टेम्प्लेट या स्टैम्प सुविधाएँ पूरी तरह से सपाट नहीं हैं। एक उच्च जोखिम तब होता है जब मध्यवर्ती या मास्टर स्टैम्प में अवसाद होते हैं (जो विशेष रूप से आसान वायु जाल होते हैं), या जब छाप प्रतिरोध को सब्सट्रेट पर प्री-स्पून के बजाय छापने से ठीक पहले बूंदों के रूप में फैलाया जाता है। हवा निकलने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। यदि लचीली स्टैम्पर सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रभाव बहुत कम महत्वपूर्ण होते हैं, उदा। पीडीएमएस। एक और मुद्दा स्टाम्प और प्रतिरोध के बीच आसंजन है। उच्च आसंजन (चिपका हुआ) प्रतिरोध को नष्ट कर सकता है, जो तब स्टाम्प पर रहता है। यह प्रभाव पैटर्न को कम करता है, उपज को कम करता है और स्टाम्प को नुकसान पहुंचाता है। स्टैम्प पर FDTS एंटीस्टीकेशन लेयर लगाकर इसे कम किया जा सकता है।

टेम्पलेट पैटर्निंग
उच्च रिज़ॉल्यूशन टेम्प्लेट पैटर्निंग वर्तमान में इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी या केंद्रित आयन बीम पैटर्निंग द्वारा किया जा सकता है; हालाँकि सबसे छोटे रिज़ॉल्यूशन पर, थ्रूपुट बहुत धीमा है। परिणामस्वरूप, यदि उनके पास पर्याप्त रिज़ॉल्यूशन है तो ऑप्टिकल पैटर्निंग टूल अधिक सहायक होंगे। ग्रीनर एट अल द्वारा इस तरह के दृष्टिकोण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। जिससे एक photomask के माध्यम से एक फोटोरेसिस्ट-लेपित धातु सब्सट्रेट के ऑप्टिकल पैटर्निंग द्वारा मजबूत टेम्पलेट तेजी से गढ़े गए। यदि बड़े क्षेत्रों पर सजातीय पैटर्न की आवश्यकता होती है, तो हस्तक्षेप लिथोग्राफी एक बहुत ही आकर्षक पैटर्निंग तकनीक है। अन्य पैटर्निंग तकनीकों (डबल पैटर्निंग सहित) का भी उपयोग किया जा सकता है। येल में कुमार और श्रोअर्स ने अक्रिस्टलीय धातुओं की नैनोपैटर्निंग विकसित की जिसे नैनोइम्प्रिंटिंग के लिए सस्ते टेम्पलेट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान में, अत्याधुनिक नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी का उपयोग 20 एनएम और नीचे के पैटर्न के लिए किया जा सकता है।

टेम्पलेट पहनना
न केवल संपर्क करने के लिए पर्याप्त दबाव का उपयोग बल्कि अन्य प्रकार के लिथोग्राफिक मास्क की तुलना में इम्प्रिन्टिंग के दौरान एक परत में प्रवेश करने से इम्प्रिंट टेम्प्लेट के पहनने में तेजी आती है। स्टैम्प पर एंटी-एडहेसन एफडीटीएस मोनोलेयर कोटिंग के उचित उपयोग से टेम्पलेट का घिसाव कम हो जाता है। पीडीएमएस टिकटों के क्षरण को चिह्नित करने के लिए एक बहुत ही कुशल और सटीक परमाणु-बल माइक्रोस्कोपी आधारित विधि पहनने को कम करने के लिए सामग्री और प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है।

अन्य
नैनोइम्प्रिंट लिथोग्राफी के भविष्य के अनुप्रयोगों में झरझरा कम-κ डाइलेक्ट्रिक | कम-κ सामग्री का उपयोग शामिल हो सकता है। ये सामग्री कठोर नहीं हैं और, सब्सट्रेट के हिस्से के रूप में, छाप प्रक्रिया के दबाव से यांत्रिक रूप से आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

अवशिष्ट परतों को हटाना
नैनोइम्प्रिंट लिथोग्राफी (इलेक्ट्रोकेमिकल नैनोइम्प्रिंटिंग को छोड़कर) की एक प्रमुख विशेषता छाप प्रक्रिया के बाद अवशिष्ट परत है। संरेखण और थ्रूपुट और कम दोषों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मोटी अवशिष्ट परतें होना बेहतर है। हालांकि, यह अवशिष्ट परत को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईच चरण की तुलना में महत्वपूर्ण आयाम (सीडी) नियंत्रण के लिए नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी चरण को कम महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए, अवशिष्ट परत को हटाने को समग्र नैनोइमप्रिंट पैटर्निंग प्रक्रिया का एक एकीकृत हिस्सा माना जाना महत्वपूर्ण है। एक मायने में, अवशिष्ट परत नक़्क़ाशी पारंपरिक लिथोग्राफी में विकसित प्रक्रिया के समान है। अवशिष्ट परत को खत्म करने के लिए एक चरण में फोटोलिथोग्राफी और नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी तकनीकों को संयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

निकटता प्रभाव
नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी पॉलीमर को विस्थापित करने पर निर्भर करती है। इससे लंबी दूरी पर व्यवस्थित प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्रोट्रूशियंस की एक बड़ी, घनी सरणी एक पृथक फलाव की तुलना में काफी अधिक बहुलक को विस्थापित कर देगी। सरणी से इस पृथक फलाव की दूरी के आधार पर, पृथक सुविधा बहुलक विस्थापन और मोटाई के कारण सही ढंग से छाप नहीं सकती है। विरोध छेद प्रोट्रूशियंस के समूहों के बीच बन सकते हैं। इसी तरह, टेम्प्लेट में व्यापक अवसाद उतने अधिक बहुलक से नहीं भरते जितने संकरे अवसाद होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विकृत चौड़ी रेखाएं होती हैं। इसके अलावा, एक बड़ी सरणी के किनारे पर एक अवसाद सरणी के केंद्र में स्थित एक की तुलना में बहुत पहले भर जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सरणी के भीतर एकरूपता की समस्या होती है।

3डी-पैटर्निंग
नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी का एक अनूठा लाभ पारंपरिक लिथोग्राफी के लिए आवश्यकता से कम चरणों में कॉपर-आधारित चिप्स#पैटर्निंग्स और टी-गेट्स जैसी 3डी संरचनाओं को पैटर्न करने की क्षमता है। यह टेम्पलेट पर फलाव में टी-आकार का निर्माण करके प्राप्त किया जाता है। इसी तरह, नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी का उपयोग फोकस्ड आयन बीम का उपयोग करके बनाई गई 3डी संरचनाओं को दोहराने के लिए किया जा सकता है। यद्यपि वह क्षेत्र जिसे फोकस्ड आयन बीम का उपयोग करके प्रतिरूपित किया जा सकता है, सीमित है, इसका उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर के किनारे पर संरचनाओं को छापने के लिए।

उच्च पहलू अनुपात नैनोसंरचना
उच्च-पहलू-अनुपात और पदानुक्रमिक रूप से नैनोसंरचित सतहें गढ़ने के लिए बोझिल हो सकती हैं और संरचनात्मक पतन से पीड़ित हो सकती हैं। ऑफ-स्टोइकियोमेट्रिक थिओल-एनी-एपॉक्सी पॉलीमर के यूवी-एनआईएल का उपयोग करना मजबूत, बड़े क्षेत्र और उच्च-पहलू-अनुपात नैनोस्ट्रक्चर के साथ-साथ सीमित पतन और दोष के साथ जटिल पदानुक्रमित स्तरित संरचनाओं को बनाना संभव है।

इलेक्ट्रोकेमिकल नैनोइम्प्रिंटिंग
सिल्वर सल्फाइड जैसे सुपरियोनिक कंडक्टर से बने स्टैम्प का उपयोग करके इलेक्ट्रोकेमिकल नैनोइमप्रिन्टिंग प्राप्त की जा सकती है। जब स्टाम्प को धातु से संपर्क किया जाता है, तो लागू वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल नक़्क़ाशी की जा सकती है। विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया धातु आयनों को उत्पन्न करती है जो मूल फिल्म से स्टाम्प में चले जाते हैं। आखिरकार सभी धातु को हटा दिया जाता है और पूरक स्टाम्प पैटर्न को शेष धातु में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

लेजर असिस्टेड डायरेक्ट इम्प्रिंट
लेजर असिस्टेड डायरेक्ट इम्प्रिंट (LADI) ठोस सबस्ट्रेट्स में नैनोसंरचनाओं के प्रतिरूपण के लिए एक तीव्र तकनीक है और इसमें नक़्क़ाशी की आवश्यकता नहीं होती है। एक एकल या एकाधिक एक्सीमर लेजर दालें सब्सट्रेट सामग्री की एक पतली सतह परत को पिघला देती हैं, और परिणामी तरल परत में एक मोल्ड उभरा होता है। 10 एनएम से बेहतर रिज़ॉल्यूशन वाली विभिन्न संरचनाओं को एलएडीआई का उपयोग करके सिलिकॉन में अंकित किया गया है, और एम्बॉसिंग का समय 250 एनएस से कम है। LADI का उच्च रिज़ॉल्यूशन और गति, पिघले हुए सिलिकॉन की कम चिपचिपाहट (पानी का एक तिहाई) के लिए जिम्मेदार है, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों को खोल सकता है और अन्य सामग्रियों और प्रसंस्करण तकनीकों तक बढ़ाया जा सकता है।

अल्ट्राफास्ट नैनोइमप्रिंट
अल्ट्राफास्ट नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी या स्पंदित-शून्य नैनोपैटर्न वाली सतह के नीचे एकीकृत ताप परत के साथ स्टैम्प के उपयोग पर आधारित एक तकनीक है। हीटिंग लेयर में सिंगल, शॉर्ट (<100 μs), इंटेंस करंट पल्स इंजेक्ट करना स्टैम्प की सतह का तापमान अचानक कई सौ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। इसके परिणामस्वरूप इसके खिलाफ दबाए गए थर्मोप्लास्टिक प्रतिरोध फिल्म के पिघलने और नैनोस्ट्रक्चर के तेजी से इंडेंटेशन होता है। उच्च थ्रूपुट के अलावा, इस तेज प्रक्रिया के अन्य फायदे हैं, अर्थात्, तथ्य यह है कि इसे सीधे बड़ी सतहों तक बढ़ाया जा सकता है, और मानक थर्मल एनआईएल के संबंध में थर्मल चक्र में खर्च की गई ऊर्जा को कम कर देता है। यह दृष्टिकोण वर्तमान में थंडरनिल srl द्वारा अपनाया गया है।

रोलर नैनोइमप्रिंट
रोलर प्रक्रियाएं बड़े सबस्ट्रेट्स (पूर्ण वेफर) और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूल हैं क्योंकि उन्हें उत्पादन लाइनों में लागू किया जा सकता है। यदि एक नरम स्टैम्पर के साथ प्रयोग किया जाता है, तो प्रक्रिया (छाप के साथ-साथ डिमोल्डिंग) सतह खुरदरापन या दोषों के लिए बेहद नरम और सहिष्णु हो सकती है। तो अत्यंत पतले और भंगुर सबस्ट्रेट्स का भी प्रसंस्करण संभव है। इस प्रक्रिया का उपयोग करके 50 माइक्रोन की मोटाई तक सिलिकॉन वेफर्स के निशान प्रदर्शित किए गए हैं। यूवी-रोलर-एनआईएल के लिए अपारदर्शी सबस्ट्रेट्स पर, यूवी लाइट को लचीले स्टैम्पर के माध्यम से फ्लैश करना चाहिए, उदा। यूवी-एलईडी को एक क्वार्ट्ज ग्लास ड्रम में एकीकृत करके।

नैनोइमप्रिंट का भविष्य
नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी एक सरल पैटर्न स्थानांतरण प्रक्रिया है जो न तो विवर्तन और न ही बिखरने वाले प्रभावों और न ही द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों द्वारा सीमित है, और इसके लिए किसी परिष्कृत विकिरण रसायन की आवश्यकता नहीं है। यह एक संभावित सरल और सस्ती तकनीक भी है। हालांकि, नैनोमीटर-स्केल पैटर्निंग के लिए एक लंबी बाधा टेम्पलेट उत्पन्न करने के लिए अन्य लिथोग्राफी तकनीकों पर वर्तमान निर्भरता है। यह संभव है कि स्व-समूहन|सेल्फ-असेंबल स्ट्रक्चर 10 एनएम और उससे कम के पैमाने पर आवधिक पैटर्न के टेम्प्लेट के लिए अंतिम समाधान प्रदान करेगा। प्रोग्रामेबल टेम्प्लेट का उपयोग करके टेम्प्लेट जनरेशन समस्या को हल करना भी संभव है डबल पैटर्निंग पर आधारित योजना में।

अक्टूबर 2007 तक, तोशीबा एकमात्र कंपनी है जिसने 22 एनएम और उससे आगे के लिए नैनोइमप्रिंट लिथोग्राफी को मान्य किया है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नैनोइम्प्रिंट लिथोग्राफी एक औद्योगिक उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापित की जाने वाली पहली सब-30 एनएम लिथोग्राफी थी।

इस पेज में लापता आंतरिक लिंक की सूची

 * पॉलीमर
 * विज्ञान (पत्रिका)
 * सेमीकंडक्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रोडमैप
 * सौर सेल
 * प्रकाश उत्सर्जक डायोड
 * परमाणु बल माइक्रोस्कोपी

बाहरी संबंध

 * BBC news
 * Large-area patterning using interference and nanoimprint lithography